c 



volt h coupe fig. S. Pl. FUI. on les y étale cômme 

 des rouleaux de jettons fur une table ; on fait def- 

 fous un violent feu de bois ; & pour donner au feu 

 plus d'action , on ferme le devant du fourneau , de 

 manière que l'air ne pouffe que par l'ouverture du 

 cendrier : ce feu achevé d'épuifer ces pains de cuivre 

 noir de tout l'argent & plomb qu'ils contenoient. Il 

 y a auffi à ce fourneau rigole & cafTe fur le devant. 



Toute la matière fe trouve donc maintenant ré- 

 duite , partie en pains tenant plomb & argent , par- 

 tie en pains de cuivre noir -put. Le pain de cuivre noir 

 pur fe conduit à l'état de cuivre de rofiette , comme 

 nous l'avons expliqué plus haut ; & l'argent & le 

 plomb fe féparent dans le travail des autres , com- 

 me nous allons l'expliquer. 



Pour féparer le plomb & l'argent , on coupelle au 

 fourneau , qu'on voit en entier Pl. IX. fermé en F, 

 fig. i. &c ouvert en partie , même Pl. fig. z. en E , &c 

 dont on a différentes coupes , Pl. FI. fig. 8 , 9 , 10. 

 La figure 8. efl le plan de ce fourneau au niveau de 

 l'âtre ; la figure en efl une coupe fuivant la ligne 

 CL ; & la figure 10. efl un plan des évents du four- 

 neau F, & du feul étage où il y ait des évents au 

 fourneau E. Pour cet effet , on couvre le fond du 

 fourneau d'une couche de cendres leffivées , & pré- 

 parées à la manière de celles qu'on employé aux 

 coupelles d'efTai ordinaires. Voye^ les articles Ess Al 

 & Coupelle. On bat cette cendre ; on lui donne 

 un peu de concavité : cela fait , on y difpofe un pe- 

 tit lit de foin, afin qu'en pofant les pains on ne fafTe 

 point de trous à la couche de cendres , qu'on appelle 

 cendrée. V oye^ cà article. On range enfuite les pains 

 les uns fur les autres à plat & circulairement ; on al- 

 lume un feu de bois , on couvre le fourneau avec fon 

 couvercle ; on dirige le vent des foufflets fur la fur- 

 face du métal: les pains fondent. Quand la fufion efl 

 complète, une partie du plomb fe vitrifie, & fe met 

 en litharge liquide : cette litharge gagne les bords. 



On lui a ménagé une rigole ; & avec un ringard , 

 on l'attire au-dehors , où elle ne tarde pas à fe figer. 

 C'efl fous cette forme qu'on fe débarraffe d'une par- 

 tie du plomb ; le refle ou fe difîipe en vapeur, ce 

 qu'on appelle fumer ; ou pénètre dans la cendrée & 

 s'y fige , entraînant avec lui tout ce qui n'en 1 pas ar- 

 gent. Ce qui efl argent demeure feul & fe purifie. 

 On ne dit rien ici du feu ; il fe doit ménager félon 

 l'art. Voye^ V article Feu. 



Aufîitôt que le plomb a été épuifé par les voies 

 que nous venons d'indiquer , l'argent fe fige au mi- 

 lieu de la coupelle ; le figer de l'argent fuit fi rapide- 

 ment la défection du plomb , que les ouvriers ont 

 donné à ce phénomène le nom d 'éclair. Voye^ l'arti- 

 cle Eclair. Si l'on n'a pas foin de retirer le cuivre 

 .aufîitôt après qu'il a fait éclair, il. fe brûle & fe ré- 

 duit en chaux. 



On a trois matières, l'argent pur, la litharge , & 

 îa matière imbibée dans la coupelle ou cendrée. La 

 litharge <k la coupelle ont leur utilité ; on peut les 

 iùbflituer au plomb dans l'opération même que nous 

 .venons de détailler plus haut : mais il efl à-propos 

 d'obferver que la litharge & la coupelle ne font au- 

 tre chofe que des chaux de plomb , qui ne fe rédui- 

 fent pas toutes dans la fonte en grand. On trouve 

 dans ces travaux qu'un quintal de litharge réduite , 

 ne donne guère que foixante & quinze livres de 

 plomb , & qu'un quintal de coupelle n'en donne 

 guère plus de cinquante : ainfi , quand au lieu de 

 plomb on employé la litharge & la coupelle , il faut 

 avoir égard à ces déchets. Dans les coupellations 

 en grand , on prend communément partie plomb 

 neuf, partie litharge , partie coupelle. Foye^ fur la 

 même matière , les articles Fonderie , Métallur- 

 gie , & DOCIMASIE. 



Les opérations qui viennent d'être décrites fuffi- 

 Tome I F" t 



C U I 



4 



fent pour donner une idée générale de îa manière 

 de traiter les mines de cuivre ; au refte dans chaque 

 pays on fuit , comme nous l'avons dit plus haut j des 

 méthodes différentes, parce qu'on a à traiter des 

 mines de différente nature ; il faudroit des volumes 

 entiers pour donner tous les détails qui fe pratiquent*' 

 Ceux qui feront curieux de s'inflruire à fond fut 

 cette matière , pourront confulter le traité de la font* 

 des mines oTAndré Schlutter , publié en françois par, 

 M.Hellot de l'académie des Sciences ; & Schweden* 

 borg de cupro / ouvrages dans lefquels on a recueilli 

 prefque toutes les manières de traiter les mines de 

 cuivre pratiquées par différens peuples de l'Europe,, 



Quand le cuivre a paffé par les travaux que nous 

 venons de décrire , il efl pur, dégagé de toutes ma- 

 tières étrangères , & on l'appelle cuivre de rojette , ou 

 Amplement cuivre : c'efl alors qu'il a les propriétés 

 indiquées dans la définition que nous avons donnée 

 au commencement de cet article , & qu'il préfente 

 les autres phénomènes dont nous allons parier. 



Le cuivre a la propriété de s'unir très-facilement 

 par la fufion avec plufieurs fubflances métalliques* 

 Il s'unit très-aifément avec le fer ; il y a même des 

 chimifles qui prétendent qu'il n'y a point de fer qui 

 n'en contienne une portion. Si on le fond avec l'an* 

 timoine, il fait le régule d'antimoine cuivreux ; avec 

 le zinc , il fait le tombac & le métal de prince ; avec 

 la calamine ou la cadmie des fourneaux, il fait ce 

 qu'on appelle le cuivre jaune ou laiton. Voye^ les artU 

 des Calamine, Cadmie , & Laiton. Si on le 

 mêle avec de l'orpiment & de l'étain , on aura une 

 compofition propre à faire des miroirs métalliques. 

 Uni avec de l'arfenic détoné avec le nitre , il devient 

 blanc , fragile , & caffant : c'efl ce qu'on appelle cui- 

 vre blanc. Allié avec de l'étain , il fait une compofi- 

 tion très-fonnante , propre à faire des cloches , des 

 ftatueSj&c. cette compofition s'appelle bronze. Foye^ 

 Bronze. On mêle une petite portion.de cuivre avec 

 l'or & l'argent, pour donner à ces métaux une dureté 

 &une confiflance qu'ils n'auroient point fans cela } <$C 

 pour les rendre plus faciles à être travaillés : outre 

 cela il conferve leur ductilité à ces métaux qui font 

 fujets à la perdre très-aifément. Lorfque le cuivrez. 

 été rougi dans le feu , fi on lui joint du foufre , il en- 

 tre en fufion avec beaucoup plus de facilité que fi le 

 cuivre étoit tout feul. 



Le cuivre expofé pendant îong-tems au feu de ré- 

 verbère , fe change en une chaux métallique qu'ont 

 nomme ces uflum , ou faffran de venus , ou écaille d& 

 cuivre, qui efl propre à colorer en verd les verres , les 

 émaux , & à peindre la fayence & la porcelaine. On 

 peut réduire cette chaux en cuivre , en y joignant du 

 charbon & du verre de plomb. Kunckel nous dit que 

 cette chaux de cuivre , calcinée avec partie égale de 

 foufre dans un plat découvert , s'allume & fulmine ; 

 ce qui n'arrive plus,fi on y remet de nouveau foufre z 

 mais fi l'on en dégage tout le foufre , & qu'on faffe 

 réverbérer de nouveau la chaux de cuivre, elle s'al- 

 lumera de nouveau avec le foufre. Foyei Kunckel, 

 laboratorium chimicum. 



Nous avons déjà remarqué que tous les difToîvans 

 agifîént fur le cuivre : voici les phénomènes qui ac- 

 compagnent ces différentes diffolutions. 



L'acide vitriolique diffout le cuivre difficilement £ 

 lorfqu'il efl entier ; il faut pour que la diffolution fe 

 faffe promptement , que le cuivre foit ou en limaille 

 ou en chaux , c'efl-à-dire dans un état de divifion. 

 L'union de l'acide vitriolique & du cuivre , fait le vi- 

 triol de vénus; voyei l'article VlTRlOL : il eftrhom« 

 boïde ou lofange. 



L'acide nitreux diffout le cuivre avec une rapidité 

 étonnante , quand il efl concentré ; il s'élève beau- 

 coup de vapeurs rougeâtres : la diffolution efl d'un 

 bleu qui tire fur le verd ; les cryflaux, qui en réiuU» 



Z z 2 



